dentina com a presença ou não da "smear layer" sob condições fisiológicas simuladas, MITCHEM & GRONAS,44 realizaram um trabalho em 1991, utilizando a dentina vestibular de terceiros molares que foram divididos em três grupos, sendo que em um deles os dentes foram conectados a um aparato que simula a pressão pulpar fisiológica (25 mm/Hg) e as outras condições experimentais eram a dentina úmida sem pressão pulpar e a dentina seca, com ou sem a presença da "smear layer". O sistema Scotchbond 2/P-30 foi aplicado em todos os grupos e o teste de
resistência ao cisalhamento foi realizado. Os resultados mostraram que esse sistema foi adversamente afetado pela presença do fluido dentinário e esse fato se tornou ainda mais crítico na presença da pressão pulpar com ausência da "smear layer". Os valores foram mais altos quando o sistema adesivo foi aplicado
dentina úmida, apresentando diferença estatística significativa para os demais grupos. Os autores concluíram que, sendo a dentina vital um tecido que possui umidade natural, é de extrema necessidade a modificação da composição dos adesivos para que estes apresentem mais afinidade com a mesma.
VAN MEERBEEK et al.,87 em 1992, avaliaram através de uma revisão os fatores que afetam a adesão aos tecidos mineralizados. Foi concluído que as variáveis relacionadas com a estrutura físico-química dos aderentes e as propriedades intrínsecas dos materiais restauradores resinosos alteram a adesão. Dessa forma, as alterações causadas pelo condicionamento ácido da dentina, e a posterior infi.ltração do "primer" nesta, faz com que ocorra o aumento da energia da superfície, favorecendo a molhabilidade e facilitando a penetração do adesivo, e ainda, as propriedades físicas dos sistemas resinosos, como: viscosidade, resistência coesiva, capacidade de difusão, contração de polimerização, módulo de elasticidade, expansão higroscópica, coeficiente de expansão termo-linear e condutibilidade térmica, também estão envolvidos no processo de adesão, assim como na longevidade das
dentina, ASMUSSEN & UN0,3 em 1992, observaram que os adesivos podem apresentar uma união química ou micromecânica. Os adesivos com atividade química contêm um grupo reativo que pode se unir
parte orgânica da dentina -fibras colágenas- através de ligações covalentes. Em relação aos aspectos físico-químicos, os adesivos que apresentarem parâmetros apropriados de solubilidade e polaridade serão mais capazes de penetrar na dentina desmineralizada, reagir quimicamente e ainda formar retenções micromecânicas.
ERICKSON,13 em 1992, realizou um estudo sobre as interações entre a superfície do substrato e os adesivos dentinários e observou que vários fatores podem interferir na adesão, dentre os quais: diferenças na composição química e estruturais da superfície dentinária em relação
profundidade do seu desgaste; presença ou ausência da "smear layer"; capacidade de molhamento e difusão do "primer" que estão diretamente relacionados com a presença de monômeros hidrófilos e solventes orgânicos na sua composição; formação da camada híbrida na dentina intertubular e dos prolongamentos resinosos {"tags") nos túbulos dentinários e ainda a polimerização dos adesivos. O autor concluiu que, para uma adesão favorável, a dentina desmineralizada deve ser infiltrada pelo "primer" na sua totalidade,
promovendo uma energia de superfície compatível com uma boa penetração dos monômeros resinosos, que se completa com uma total polimerização dos mesmos e a formação da camada híbrida.